DEL DOTT. G. li. liUNCO.M 4 • •' 



SI nell' indicazione del galvauomclro che nella quanliUi 

 del prodotto . 



Esperienza seconda. ^ 



Essendo il liquido eccitatore composto di Acido sol- 

 forico par. I 



Acqua 55 *^*^ 



Diametro della Medaglia o'"o44 



Diametro dello zinco o'^oyo 



In 24 ^^'^ *' ^ ripristinato di rame sia collo zinco 

 amalgamato o nò Gramrui 3,83:, ed il galvanometro ha 

 dato approssimativamente le stesse indicazioni . 



Modificando invece l'esperimento, coli' impiegare per 

 liquido eccitatore una soluzione più acida di quella ado- 

 perata nel precedente , lo zinco amalgamato resiste 

 tuttavia a compire il suo ufficio, anzi con più energia, 

 <; l' altro dà luogo ad uno sviluppo tumultuoso di gas 

 idrogene riprovabile per molti titoli. Il confronto degli 

 clVetti , dello zinco amalgamato quando si trova in que- 

 ta condizione, latto con quelli dell' altro zinco parimenti 

 amalgamato dell" esperimento precedente , mantenendo 

 costanti tutte le dimensioni ivi adottate , si può rilevare 

 dall' esperienza 3." 



Frattanto osservo che l' elemento positivo riguardato 

 rome anode^ per la presenza del mercurio alla sua super- 

 ficie , perchè così si mantiene sgombra e pulita , sem- 

 bra che offra alla corrente elettrica un egresso in un 

 modo suo particolare; poiché in questo caso il deposito 

 mostra nel suo rovescio le parti cave sempre profon- 

 de egualmente anche più di quello che lo sono nella 

 forma stessa . Nel mentre che impiegando lo zinco non 

 amalgamato , la di cui superficie è presto coperta di 

 ossido, il deposito di rame al rovescio va appianando le 

 sue irregolarità di mano in mano che cresce . 



Da queste osservazioni , e da altre cbe tralascio per 



